Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 331 
Kochsalz, ausgewickelt sind. — Nur in denjenigen Fällen, 
wo die Schmelzmassen ganz wenig MgO, FeO, Na,O usw. 
enthalten, oder wo der Krystallisationsprocess durch einen 
sehr beträchtlichen Gehalt an 41,0; entgegenwirkt oder 
verzögert wird, sinkt die Grösse der Individuen herab, 
gelegentlich fast bis zur mikroskopischen Kleinheit, oder 
man bekommt statt fertiger Krystalle nur Krystallskelette. 
Um dies näher zu erörtern werden wir einige Beispiele 
nehmen. 
In den gewöhnlichen Singulosilikat-Schlacken mit einigen 
Procent (Mg, Mn, Fe, Na,)O und etwa 7 bis 14, höchstens ca. 
16—18 % 41,0, (z.B. No. 133, 142, 146, 149, 153, 154 a & b, 
159 usw.) beträgt die Grösse der in reichlicher Menge 
ausgeschiedenen und beinahe fertig entwickelten Melilith- 
krystalle ungefähr 1—5 mm. In einigen noch bedeutend 
mehr thonerdereichen Schlacken, z.B. No. 155 und 157 (mit 
resp. 29.31 und 24.12 % Al,O,), ist unser Mineral dagegen 
nur in spärlicher Menge gebildet worden, und in dem einen 
Falle (No. 155) erscheint es in ganz winzigen Krystallen, 
in dem anderen (No. 157) nur in Krystallskeletten. Die 
letzteren sind dadurch diagnostieirt worden, dass die unge- 
fähr + OP getroffenen Schnitte sich opt. einachsig und opt. 
negativ erweisen, dass die Aufbaurichtung und die äussere 
Begrenzung das tetragonale System angeben, und dass 
endlich das Mineral die höchst characteristisch blauen bis 
blaugelben Interferenzfarben der ersten Ordnung kund 
giebt. Wie es an den Zeichnungen der + OP geschliffenen 
Skelette (Fig. 6) angegeben ist, hat der Aufbau nach 
zwei sich unter 90° kreuzenden Richtungen (+ »P) statt- 
gefunden; von den grossen, centralen Aufbaustäben (der 
ersten Ordnung) zweigen sich kleinere Stäbe (der zweiten 
Ordning) ab, von diesen wiederum noch kleinere Stäbe (der 
dritten Ordnung) usw.); das ganze Individ wird in dieser 
